I. ii. in- n und Ri : istalle. II bo5 



I ber die Kurven il<r Lwgur 3 ist :h zu bemerken, daß sie in 



dem Spektralgebiel zwischen 22 und : .;■■ den wahren Verlauf des 

 Reflexionsvermögens uichl richtig wiedergeben können, da, wie wir 

 in unserer ersten Mitteilung mit Hilfe des Spektrometers festgestelll 

 haben, das Siliziumdioxyd in diesem Wellenlängenbereicli «-in sehr 

 kompliziertes Reflexionsspektrum aufweist, dessen Beobachtung nur 

 in einem verhältnismäßig reinen Spektrum gelingt. Das hier Gesagte 

 uilt wahrscheinlich auch für die übrigen, im folgenden mitgeteilten 

 Reflex ionskurven, welche sich auf hierhergehörige Substanzen be- 

 ziehen. Zur Aufklärung des Sachverhalts sind hin- spektrometrische 

 Messungen erforderlich, welche wir aber einer späteren Untersuchung 

 \ orbehalten müssen. 



Drin«- Gruppe: Einachsige Kristalle. 



Tu rma lin. 

 Die Turmaline bilden eine Gruppe mit erheblich verschiedener 

 chemischer Zusammensetzung und beträchtlicher Differenz der optischen 

 Eigenschaften. Es erschien uns deshalb wichtig, neben dem früher 

 untersuchten roten Turmalin von Schaitansk noch einige Turmaline 

 anderer Herkunft und Zusammensetzung auf ihr Verhalten im lang- 

 welligen Spektrum zu prüfen. In der Tat ergaben sich erhebliche 

 Unterschiede. Bei ::« /.. B. wird von zwei Turmalinen (Urulenga 

 und Haddam) der außerordentliche^ von den beiden übrigen (Schai- 

 tansk und Modum) der ordentliche Strahl stärker reflektiert. Unter- 

 schiede im Sinne der Doppelbrechung haben wir zwar an anderen 

 Stellen des Spektrums nicht beobachtet, wohl aber beträchtliche Ver- 

 schiedenheiten der Werte, lies,, mlers in dem unterhalb IÜOy. geh 5 



Wellenlängenbereich. Am langwelligen Ende zeigen die untersuchten 

 Turmaline ziemlich gut übereinstimmende Reflexions vermögen. 



Beryll, Be \] (SiO 

 I )a die Angaben über die optischen und besonders über die elek- 

 trischen Eigenschaften dieses Minerals in der Literatur Abweichungen 

 aufweisen, haben wir die Untersuchung zweier Berylle verschiedener 

 Herkunft (Nertschinsk und Südwestafrika) für wünschenswert erachtet. 

 Für beide Materialien sind die beobachteten Reflexions^ ermögen zwischen 

 22 und S311 gut übereinstimmend. Kur die Reststrahlen von Jod- 

 kalium aber sowie für die langwellige Quecksilberdampfstrahlung ist 

 der Sinn der Doppelbrechung in beiden Kristallen der 1 ntgegeng« s 

 Am langwelligen Ende des Spektrums zeigt der sibirische Beryll posi- 

 tive, der afrikanische negative Doppelbrechung. I >i<- Reflexionskurve 



